( 365 ) 



poeder gewreven. Ik verkreeg op deze wijze na volkomen dro- 

 ging bij zachte gloeiing 0,353 gram van een zuiver geel poe- 

 der, hetwelk in een porceleinkroesje met doorboord deksel, 

 gedurende ruim een half uur zacht gegloeid werd in een stroom 

 droge waterstof; na deze bewerking was de kleur van het 

 poeder wel eenigszins grauwer geworden, doch bij de weging 

 bleek, dat het poeder niets in gewicht had verloren, zoodat daar- 

 uit blijkt, dat olivin bij zachte gloeiing in een stroom water- 

 stof niet wordt ontleed. Dit poeder werd in een platinumschaal 

 op een waterbad met sterk zoutzuur behandeld, waarbij het af- 

 gescheiden kiezelzuur gedeeltelijk gelatineus, gedeeltelijk korrelig 

 was ; nadat een paar maal nieuw zoutzuur was toegevoegd, werd 

 de vloeistof op het waterbad tot droog toe ingedampt, en liet 

 residu met verdund zoutzuur uitgetrokken. Het onopgeloste kie- 

 zelzuur werd verzameld, uitgespoeld en gegloeid en gaf aan ge- 

 wicht 0,1 438 gr. Dit werd met eene oplossing van zuiver fluoor- 

 ammonium in de platinumschaal op een waterbad uitgedampt, 

 en daarna het residu gegloeid; er bleef hierbij slechts 0,5 mil- 

 ligram terug, zoodat het kiezelzuur als zuiver afgescheiden mag 

 worden beschouwd; of dit halve milligram tinoxyd was, heb ik 

 niet kunnen onderzoeken. De zoutzure oplossing werd met sal- 

 peterzuur uitgedampt en het residu in water opgelost; uit deze 

 oplossing werd door ammonia liquida het ijzeroxydhydraat ge- 

 praecipiteerd, hetwelk op de vroeger door mij aangegeven wijze 

 nog tweemaal in zoutzuur werd opgelost en weer door ammonia 

 gepraecipiteerd. 



De vloeistof der derde praecipitatie liet na verdamping en 

 gloeiing ter verwijdering van het chloorammonium 0,002, die 

 der tweede praecipitatie met inbegrip van het residu der derde 

 0,0135, en van de eerste, met inbegrip der twee vorige, 0,1755 gr. 

 terug; daar dit residu, behalve magnesia, nog onontleed chloor- 

 magnesium bevatte, werd het met water bevochtigd en vervol- 

 gens met verdund zwavelzuur, waarin het op eene onweegbare 

 spoor na oploste, in de porseleinen kroes op een waterbad uit- 

 gedampt, en daarna ter verwijdering van het overvloedig zwa- 

 velzuur zacht gegloeid ; er werd aan zwavelzure magnesia ver- 

 kregen 0,497 gr. ; dit residu werd in verdund zoutzuur opgelost, 

 en daarbij ammonia tot even neutralisatie gevoegd ; in deze 



